## Sultra Civil Engineering Journal (SCiEJ)
Volume 3 Issue 2, Oktober 2022 E-ISSN: 2716-1714
Sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan atau perorangan/kelompok lainnya (umum) di bidang ilmu Teknik Sipil.

## Testing the Compressive Strength of Concrete with the Addition of Coconut Shell Waste
Nadya Ayu Pratiwi 1) , Irwan Lakawa 2*) , Sulaiman 3) , Hujiyanto 4)
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
4 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara *Corresponding author. ironelakawa@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Beton  merupakan  salah  satu  komponen  terpenting  dalam  suatu  bangunan  karena  beton merupakan  salah  satu  elemen  penyusun  struktur,  hal  ini  dikarenakan  sistem  struktur  beton mempunyai  banyak  keunggulan,  salah  satunya  adalah  tahan  terhadap  tegangan  tekan  dan mudah  dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pada  dasarnya  beton  dibuat  dengan mencampurkan  semen  portland  atau  semen  hidrolik  lainnya,  agregat  kasar,  agregat  halus (pasir) dan air menjadi satu kesatuan, kemudian mengeras dalam jangka waktu tertentu. Sifat beton  yang  umum  diamati  adalah  kuat  tekan,  kuat  tarik,  dan  kuat  lentur.  Kinerjanya  sangat
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords:
Beton, Kuat Tekan, Limbah tempurung Kelapa How to cite:
Nadya Ayu Pratiwi, Irwan Lakawa, Sulaiman,
Hujiyanto(2022). Pengujian Kuat Tekan Beton Dengan Penambahan Limbah Tempurung Kelapa The  purpose  of  this  study  was  to  (1)  analyze  the characteristics  of  fresh  concrete  with  the  addition  of  coconut shell waste (2) to analyze the compressive strength of concrete with  the  addition  of  coconut  shell.  The  research  location  for making  concrete  was  carried  out  at  the  Laboratory  of  the construction  of  the  water  resources  and  community development  department  of  the  Southeast  Sulawesi  provincial government. There were 24 specimens printed in the form of a cylinder with dimensions of 30cm x 15cm with the composition of  adding  0%,  5%,  10%,  and  15%  coconut  shell  waste.  Which was  then  tested  for  compressive  strength  at  the  age  of  7,  14, and  28  days.  Based  on  the  compressive  strength  test  with  a quality plan of f'c 20 MPa, on the 28 day test with the addition of  0%  is  23.71  MPa,  the  addition  of  5%  is  20.59  MPa,  the addition  of  10%  is 19.97 MPa,  and  an  additional 15%  is  13.53 MPa.  Coconut  shell  as  a  substitute  for  coarse  aggregate  for quality f'c 20 MPa can only be used under 10% of the amount of coarse aggregate.
bergantung  pada  beberapa  faktor,  antara  lain  kualitas  bahan  dasar  yang  digunakan  untuk membuat  beton,  komposisi  campuran,  umur  dan  kondisi  cuaca  atau  faktor  lingkungan. (Lumbangaol.P,dkk (2021)
Perkembangan teknologi beton saat ini memerlukan upaya peningkatan kinerja beton yang didapatkan  baik  dari  segi  kualitas  bahan  serta  metode,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  tuntutan masyarakat  akan  infrastruktur  yang  semakin  tinggi  permintaan  akan  material  beton  semakin semakin  tinggi,  tingginya  permintaan  beton  pada  konstruksi  dengan  memakai  agregat  kasar secara drastis mengurangi deposit batu alam serta hal ini bisa merusak lingkungan terutama di wilayah  sungai  sebagai  akibat  penyebabnya  ketidakseimbangan  ekologi,  perlu  diperhatikan dan  dicari  bahan  pengganti  yang  cocok  untuk  penggantinya.  Sejalan  dengan  perkembangan pengetahuan  dan  teknologi  beton  yang  dikembangkan  serta  ditingkatkan  kualitasnya  untuk menjadi  lebih  baik  salah  satunya  ialah  menggunakan  bahan  substitusi  pada  komponen campuran beton. Sentral produksi kelapa butir dunia berdasarkan data FAO tahun 2014 -2018 berada  di  lima  negara  yaitu  Indonesia,  Filipina,  India,  Sri  Lanka  dan  Brasil.  Dari  pusat-pusat produksi  tersebut,  Indonesia  menempati  urutan  pertama  sebagai  negara  produsen  kelapa terbesar di dunia dengan rata-rata produksi 18,04 juta ton kelapa butir.
Dikarenakan  Indonesia  berada  di  nomor  satu  penghasil  kelapa  otomatis  limbah  yang  di hasilkan banyak. Pada penelitian ini bahan tambah substitusi yang digunakan adalah pecahan tempurung  kelapa  dikarenakan  permukaan  tempurung  kelapa  kasar  serta  kerasnya  relatif tinggi  yang  dapat  mengikatan  tempurung  kelapa  dengan  pasta  semen  akan  semakin  kuat. Pemanfaatan  limbah  tempurung  kelapa  pada  penelitian  ini  merupakan  sebagai  upaya alternatif pengganti agregat kasar atau batu pecah untuk campuran beton, untuk mengetahui bagaimana perilaku beton menggunakan agregat kasar tempurung kelapa pada penelitian ini digunakan tempurung kelapa sebanyak 0%, 5%,10%, dan 15% dari berat total agregat kasar.

## 2. Tinjauan Pustaka

## A. Pengertian Beton
Beton didefinisikan sebagai campuran dengan beberapa bahan seperti semen Portland atau semen  hidrolik  jenis  lainnya,  agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air  baik  dengan adanya  bahan tambah atau tanpa bahan tambah yam membentuk padat (SNI 03-2834-2000).

## B. Material Penyusun Beton

## 1.  Semen Portland
Semen  Portland  Portland  Cement  (PC)  atau  semen  adalah  bahan  yang  bertindak sebagai  bahan  pengikat  agregat,  jika  dicampur  dengan  air  semen menjadi  pasta.  Dengan proses waktu dan panas, reaksi kimia akibat  campuran air dan semen menghasilkan sifat perkerasan  pasta  semen.  Penemu  semen  (Portland  Cement)  adalah  Joseph  Aspdin  pada tahun 1824, seorang tukang batu kebangsaan Inggris. Dinamakan semen portland, karena awalnya  semen  dihasilkan  mempunyai  warna  serupa  dengan  tanah  liat  alam  di  Pulau Portland.

## 2.  Agregat
Agregat  adalah  istilah  kolektif  untuk  bahan  material  seperti  pasir,  kerikil  dan  batu pecah  yang  digunakan  dengan  media  pengikat  seperti  air,  semen,  kapur,  dll.  Untuk membentuk bahan campuran misalnya beton. Agregat sebagai salah satu bahan penyusun
beton  yang  memiliki  fungsi  untuk  mengurangi  susut  beton  dan  mempengaruhi  nilai keekonomisan beton (Hadi, P.N., dkk.2019).

## a.   Agregat Kasar
Agregat  adalah  suatu  butiran  alami  atau  buatan  yang  dipergunakan  sebagai  bahan pengisi beton dan mengisi hampir 70 %  dari volume beton. Agregat kasar adalah berasal dari batu alam yang dipecah sehingga menjadi sedimikian rupa melalui industri pemecah batu dan mempunyai ukuran berkisar antara 5 mm – 40 mm (SNI 03-2834-2000).

## b.  Agregat Halus
Agregat  dikatakan  sebagai  agregat  halus  jika  besar  butirannya  kurang  lebih  sebesar 4,75.  Di  dalam  SNI  03-  2834-2000  dikatakan  bahwa  agregat  halus  merupakan  pasir  alam yang berasal dari hasil desintegrasi batuan atau pasir secara alami yang mempunyai ukuran butir sebesar 5,0 mm.

## 3. Air
Air  digunakan  untuk menjadi  bahan  pencampur  dan  untuk  bereaksi  dengan  semen. Pemberian  air  yang  berlebihan  terhadap  campuran  beton  akan  menyebabkan  mutu beton  menurun.  Adapun  Spesifikasi  air  berdasarkan  SNI  03-2847-2002  sebagai berikut.
a. Air  tidak  mengandung  asam,  oli,  alkali,  bahan  organik,  atau  bahan  lainnya  yang dapat merugikan beton.
b. Air  yang  digunakan  tidak  boleh  mengandung  ion  klorida  dalam  jumlah  yang membahayakan.

## 4. Tempurung Kelapa
Material substitusi campuran beton yang digunakan adalah tempurung kelapa sebagai bahan  pengganti  sebagian  agregat  kasar.  Tempurung  kelapa  merupakan  limbah  (sisa pengolahan)  dari  rumah  tangga  atau  industri  yang  menggunakan  kelapa  sebagai  bahan utama.  Merupakan  suatu  tantangan  untuk  memanfaatkan  tempurung  kelapa  kelapa secara  optimal,  apabila  tempurung  kelapa  dapat  dibuktikan  secara  teknis  sebagai bahan/agregat  untuk  campuran  beton,  maka  diharapkan  dapat  mengurangi  dampak pencemaran lingkungan dan mempunyai nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat.
Berat tempurung sekitar 15-19% bobot total buah kelapa dengan ketebalan 3-5 mm. Tempurung  kelapa  termasuk  golongan  kayu  keras,  secara  kimiawi  memiliki  komposisi kimiawi  yang  hampir  mirip  dengan  kayu  yaitu  tersusun  dari  lignin  36,51%,  selulosa 33,61%,  semiselulosa  29,27%.  Tempurung  kelapa  merupakan  bagian  buah  kelapa  yang fungsinya secara biologis adalah sebagai pelindung inti buah dan terletak dibagian sebelah dalam sabut dengan ketebalan berkisar antara 3-6 mm.
Tempurung kelapa adalah salah satu bahan karbon aktif yang kualitasnya cukup baik dijadikan arang aktif. Struktur yang keras disebabkan oleh silikat (SiO2) yang cukup tinggi kadarnya  di  tempurung  tersebut.  Berat  tempurung  kelapa  sekitar 15% – 19%  dari  berat keseluruhan buah kelapa, sedangkan tebalnya sekitar 3 mm – 5 mm.

## C. Pengujian Workability (Slump Test)
Uji  slump  merupakan  suatu  uji  empiris  atau  metode  yang  digunakan  untuk  menentukan konsistensi  atau  kekakuan  dari  campuran  beton  segar  (fresh  concrete).  Uji  slump  dapat menunjukan  kekurangan,  kelebihan,  atau  kecukupan  air  yang  digunakan  dalam  pembuatan
beton tersebut. Nilai slump ditentukan oleh besarnya penurunan adukan beton dalam slump setelah  alat  slump  diangkat.  Nilai  slump  yang  dihasilkan  jika  lebih  besar  dari  nilai  slump rencana maka adukan encer dan nilai workability akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika nilai slump  lebih  kecil  dari  nilai  slump  rencana  maka  adukan  kental  dan  nilai  workability  akan semakin rendah.

## D. Kuat Tekan Beton
Kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu dari sebuah struktur. Semakin tinggi tingkat kekuatan  struktur  yang  dikehendaki,  semakin  tinggi  pula  mutu  beton  yang  dihasilkan.  Kuat tekan merupakan salah satu kinerja utama beton. Kekuatan tekan adalah  kemampuan beton untuk  menerima  gaya  tekan  persatuan  luas.  Walaupun  dalam  beton  terdapat tegangan  tarik yang  kecil,  diasumsikan  bahwa  semua  tegangan  tekan  didukung  oleh  beton  tersebut. Penentuan  kekuatan  tekan  beton  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  uji  tekan  dan benda uji berbentuk silinder dengan prosedur uji pada umur 28 hari.
Kemampuan beton untuk menerima gaya tekan per satuan luas dan dinyatakan dengan Mpa.  Kuat  tekan  beton  (f’c)  dilakukan  dengan  melakukan  uji  silinder  beton  dengan  ukuran diameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm.  Pada  umur  28  hari  dengan  tingkat  pembebanan  tertentu. Selama periode 28 hari silinder beton ini biasanya ditempatkan dalam sebuah ruangan dengan temperatur tetap dan kelembapan 100%.
Menurut (Departemen Pekerjaan Umum, 1990/ SNI 03-1974-1990) yang dimaksudkan dengan kuat tekan beton adalah besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin uji tekan.
Kekuatan adalah sifat utama yang harus dimiliki oleh beton, sebab beton yang tidak cukup menurut  kebutuhan  menjadi  tidak  berguna.  Sifat  ini  berguna  untuk  menahan  terjadinya kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  pengaruh  tegangan  yang  timbul  akibat  adanya  beban  atau faktor lain. Kekuatan tekan beton didefenisikan sebagai tegangan yang terjadi dalam benda uji pada  pemberian  beban  hingga  benda  uji  tersebut  hancur.  Pengukuran  kuat  tekan  beton didasarkan  pada  (SNI  03-1974-1990).  Beban  yang  bekerja  atau  terdistribusi  secara  kontinyu melalui titik berat, kemudian dihitung dengan rumus:
fc = 𝑃 𝐴
Keterangan :
Fc  = Kuat tekan beton (MPa)
P = Beban Maksimum Yang Bekerja, Terbaca Dalam Alat Uji (N)
A = Luas penampang ( 𝑐𝑚 2 )

## E. Perawatan Beton
Perawatan  beton  ialah  suatu  tahap  akhir  pekerjaan  pembetonan,  yaitu  menjaga  agar permukaan  beton  segar  selalu  lembab,  sejak  dipadatkan  sampai  proses  hidrasi  cukup sempurna  (kira-kira  selama  28  hari).  Kelembaban  permukaan  beton  itu  harus  dijaga  agar  air didalam beton segar tidak keluar. Hal ini untuk menjamin proses hidrasi semen (reaksi semen dan air) berlangsung dengan sempurna. Bila hal ini tidak dilakukan, karena udara yang panas maka akan terjadi proses penguapan air dari permukaan beton segar, sehingga air dari dalam beton  segar  mengalir  keluar,  dan  beton  segar  kekurangan  air  untuk  hidrasi,  sehingga  timbul retak-retak pada permukaan betonnya (Tjokrodimuljo, 2007).
3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  eksperimental  yaitu  dengan melakukakn  serangkain  pengujian  di  laboratorium.  Adapun  langkah – langkah  analisis  yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian yaitu:
➢ Melakukan  pemeriksaan  dari  persyaratan  bahan  penyusun  beton  seperti,  Pasir  yang diambil dari Pohara, Batu pecah dari Moramo dan tempurung kelapa di ambil dari limbah pasar yang ada di Kendari.
➢ Menghitung  kebutuhan  dari  bahan  komposisi  bahan  penyusun  beton,  seperti  semen, pasir, kerikil, tempurung kelapa sebagai bahan tambah yang berukuran 2 cm x 3 cm
➢ Membuat benda uji dari komposisi yang telah dihitung pada langkah 2 (dua) dalam hal ini komposisi  penambahan  tempurung  kelapa  dengan  persentase  0%,  5%,  10%,  dan  15% pada umur 7, 14, dan 28 hari.
➢ Melaksanakan pengujian slump test untuk mengetahu karakteristik kekentalan dari beton segar yang di tambahkan limbah tempurung kelapa.
➢ Melaksanakan  perawatan  beton  (curring)  dengan  cara  beton  dilakukannya  perendaman beton.
➢ Melakasakan pengujian kuat tekan beton pada umur 7, 14, dan 28 hari.
➢ Menentukan  perbandingan  nilai  slump  yang  di  dapat  dari  komposisi  yang  telah  di rencanakan
➢ Menentukan  perbandingan  kuat  tekan  dengan  masing-  masing  persentase  penambahan limbah tempurung kelapa.
4. Hasil dan Pembahasan

## A. Pemeriksaan Bahan Material Agregat Kasar

## 1) Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles
Cara  uji  ini  sebagai  pegangan  untuk  menentukan  ketahanan  agregat  kasar  terhadap keausan  dengan  menggunakan  mesin  abrasi  Los  Angeles.  Tujuannya  untuk  mengetahui angka keausan yang dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan terhadap berat semula  dalam  persen.  Hasilnya  dapat  digunakan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan bahan  konstruksi  beton.  Pengujian  Keausan  Agregat  Dengan  Mesin  Abrasi  Los  Angeles agregat kasar terdapat pada grafik 1.
Grafik 1 Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles
5000 5000 3352 3533 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Cara I Cara II Juml ah A gr e gat KEAUSAN AGREGAT DENGAN MESIN

## ABRASI LOS ANGELES
Sebelum Sesudah
Pada  grafik  1  dapat  dijelaskan  bahwa  sebelum  abrasi  agregat  kasar  dimasukkan  ke dalam mesin abrasi los angeles sebanyak 5,000kg kemudian setelah diabrasi di saring dengan saringan  nomor  12  menghasilkan  cara  1  yaitu  3,352  kg    cara  2  yaitu  3,533  kg,  dilakukan pengujian 2 kali untuk adanya perbandingan kemudian di cari nilai keausan antara cara 1 dan cara  2  kemudian  yang  digunakan  adalah  rata-  rata  keasusan  dari  cara  1  dan  cara  2  yaitu mendapatkan nilai keausan 31,150 %.

## 2) Uji Bobot Isi Dan Rongga Udara Dalam Agregat Kasar
Grafik 2 Pengujian Bobot Isi Dan Rongga Udara Batu Pecah ½ Moramo
Sumber: Hasil Penelitian 2022
Pada  grafik  2  dapat  dijelakan  pada  pengujian  bobot  isi  pengujian  1,  pengujian  2  dan pengujian 3 memiliki nilai bobot isi yang berbeda dari ketiga bobot isi yang berbeda maka akan di ambil bobot isi rata – rata dari ketiga pengujian tersebut yaitu rata- rata bobot isi gembur 1,356 kg dan rata – rata bobot isi gembur adalah 1,495.

## B. Pemeriksaan Bahan Material Agregat Halus
1) Uji Bobot Isi Dan Rongga Udara Dalam Agregat Halus
pengujian I Pengujian II Pengujian III Gembur 1.346 1.389 1.332 Padat 1.498 1.503 1.483 1.346 1.389 1.332 1.498 1.503 1.483 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 N ILAI B ER A T IS I B EN D A UJ I PENGUJIAN BOBOT ISI DAN RONGGA UDARA AGREGAT KASAR 1/2 MORAMO Gembur Padat
pengujian I Pengujian II Pengujian III Gembur 1.647 1.648 1.647 Padat 1.812 1.836 1.832 1.647
1.648 1.647 1.812 1.836 1.832 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 1.9 N IL A I B ER A T I SI B EN D A U JI

## PENGUJIAN BOBOT ISI DAN RONGGA UDARA
AGREGAT HALUS (PASIR POHARA) Gembur Padat
Pada  grafik  3  dapat  dijelakan  pada  pengujian  bobot  isi  pengujian  1,  pengujian  2  dan pengujian 3 memiliki nilai bobot isi yang berbeda dari ketiga bobot isi yang berbeda maka akan di ambil bobot isi rata – rata dari ketiga pengujian tersebut yaitu rata- rata bobot isi gembur 1,647 kg dan rata – rata bobot isi gembur adalah 1,827.

## 2) Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Halus
Berat jenis curah pada umumnya digunakan dalam menghitung volume yang ditempati oleh  agregat  dalam  berbagai  campuran  yang  mengandung  agregat  termaksud  beton  semen, beton aspal dan campuran lain yang diproporsikan atau dianalisis berdasarkan volume absolut. Berat  jenis  curah  yang  ditentukan  pada  kondisi  jenuh  kering  permukaan  digunakan  apabila agregat  dalam  keadaan  basah  yaitu  kondisi  penyerapan  sudah  terpenuhi,  sedangkan  berat jenis  curah  yang  ditentukan  pada  kondisi  kering  oven  digunakan  untuk  menghitung  ketika agregat dalam keadaan kering atau diasumsikan kering. Metode berat jenis dan penyerapan air

## Grafik 4 Pengujian Berat Jenis Dan Penyerapan Air Pasir Pohara Sumber: Hasil Penelitian 2022
Pada grafik 4 dapat dijelaskan bahwa berat jenis pada pengujian I yaitu 2,61 dan berat jenis pengujian II yaitu 2,61 jadi dari kedua pengujian tersebut di ambil rata – rata nya adalah 2,61,  kemudian  berat  jenis  kering  permukaan  (SSD)  pada  pengujian  I  yaitu  2,64  dan  pada pengujian II yaitu 2.64 jadi dari kedua pengujian tersebut diambil rata – ratanya adalah 2,64, kemudian berat jenis kering semu (Apparent) pada pengujian I yaitu 2.68 dan pada pengujian II yaitu  2,68  jadi  dari  kedua  pengujian  tersebut  diambil  rata – ratanya  adalah  2,68,  kemudian penyerapan (Absorsion)  pada pengujian I yaitu 1,03 dan pada pengujian II yaitu 0,99 jadi dari kedua pengujian tersebut diambil rata – ratanya adalah 1,01.

## 3) Pemeriksaan Kotoran Organik Agregat Halus
Tujuan  dari  pemeriksaan  kotoran organic  adalah  bahan  organic  yang  terdapat didalam pasir alam, ini menimbulkan efek  yang merugikan terhadap mortar atau beton. Adapun cara melakukan pengujian kotoran organik adalah:
Pengujian I Pengujian II BJ Kering (Bulk) 2.61 2.61 BJ Kering Permukaan (SSD) 2.64 2.64 BJ Semu (Apparent) 2.68 2.68 Penyerapan (Absorsion) 1.03 0.99 2.61 2.61 2.64 2.64 2.68 2.68 1.03 0.99 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 N ILAI B ER A T JE N IS PENGUJIAN BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AIR AGREGAT HALUS
BJ Kering (Bulk) BJ Kering Permukaan (SSD) BJ Semu (Apparent) Penyerapan (Absorsion)

## Gambar 1 Pengujian Kotoran Organik Pada Agregat Kasar
Sumber: Hasil Penelitian 2022
Pada  gambar  1  dapat  dijelaskan  bahwa  pasir  pohara  setelah  melalui  perendaman didalam larutan NaOH, Selama 24 jam maka hasilnya menunjukkan berada pada nomor 2, jadi pasir  pohara  dinyatakan  dapat  digunakan  dalam  penelitian.  Agregat  halus  yang  tidak memenuhi spesifikasi jika hasil pengujian nya menunjukkan nomor warna di atas 4.

## C. Karakteristik Beton Segar Dengan Campuran Tempurung Kelapa
Untuk  mengetahui  karakteriktik  beton  segar  harus  dilakukan  pengujian  slump  beton dimana pengujian ini untuk mengetahui besaran kekentalan (viscocity)/ plastisitas dan kohesif dari beton segar.

## Grafik 5 Pengujian Slump Test
Sumber: Hasil Penelitian 2022
Pada grafik 5 dapat dijelaskan bahwa semakin besar penambahan tempurung kelapa maka nilai  slump  test  yang  diperoleh  akan  semakin  besar.  Dikarenakan  di  tempurung  kelapa mempunya penyerapan air yang besar.

## D. Besar Kuat Tekan Beton Dengan Penambahan Limbah Tempurung Kelapa
Berdasarkan  uji  Laboratorium  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Laboratorium  Dinas  Sumber Daya  Air  Dan  Bina  Marga  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  maka  didapatkan  besaran  kuat  tekan beton dari bahan tambah limbah tempurung kelapa dengan ukuran presentase campuran yang bervariasi dengan ukuran silinder 15 cm x 30 cm.
7 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0% 5% 10% 15% NIL A I S LU M P TES T PERSEN PENAMBAHAN TEMPURUNG KELAPA PENGUJIAN SLUMP TEST

## Grafik 6 Besar Kuat Tekan Beton Pada Umur 7 Hari
Sumber: Hasil Penelitian 2022
Berdasarkan  grafik  6  besar  kuat  tekan  beton  umur  7  hari  dengan  bahan  tambah  limbah tempurung  kelapa  sebagai  bahan  agregat  kasar  didapat  kuat  tekan  yaitu  variasi  0%  adalah 20,95%, variasi 5 % adalah 16,99 MPa, variasi 10% adalah 13,52 MPa, variasi 15% adalah 8,63 MPa.

## Grafik 7 Besar Kuat Tekan Beton Pada Umur 14 Hari
Sumber: Hasil Penelitian 2022
Berdasarkan grafik 7 besar kuat tekan beton umur 14 hari dengan bahan tambah limbah tempurung  kelapa  sebagai  bahan  agregat  kasar  didapat  kuat  tekan  yaitu  variasi  0%  adalah 20,31%, variasi 5 % adalah 20,38 MPa, variasi 10% adalah 19,11 MPa, variasi 15% adalah 14,72 MPa.
20.95 16.99 13.52 8.63 0 5 10 15 20 25 0% 5% 10% 15% KU AT T EKAN BE TON (MPa ) NOMOR UJI KUAT TEKAN BETON F'C 20 MPa

## PADA UMUR 7 HARI
20.31 20.38 19.11 14.72 0 5 10 15 20 25 0% 5% 10% 15% KU AT T EKAN BE TON (MPa ) NOMOR UJI KUAT TEKAN BETON F'C 20 MPa PADA UMUR 14 HARI

## Grafik 8 Besar Kuat Tekan Beton Pada Umur 14 Hari
Sumber: Hasil Penelitian 2022
Berdasarkan grafik 8 besar kuat tekan beton umur 14 hari dengan bahan tambah limbah tempurung  kelapa  sebagai  bahan  agregat  kasar  didapat  kuat  tekan  yaitu  variasi  0%  adalah 20,31%, variasi 5 % adalah 20,38 MPa, variasi 10% adalah 19,11 MPa, variasi 15% adalah 14,72 MPa.

## 3) Kesimpulan
Beton  segar  dengan  campuran  tempurung  kelapa,  memiliki  karakteristik  semakin  besar persentase  penambahan  limbah  tempurung  kelapa  dalam  beton  maka  nilai  slump  test  yang didapatkan semakin besar. Berdasarkan pengujian kuat tekan dengan perencanaan mutu f’c 20 MPa, pada pengujian 28 hari dengan penambahan 0% yaitu 23,71 MPa, Penambahan 5% yaitu 20,59  MPa,  Penambahan  10%  yaitu  19,97  MPa,  Dan  penambahan  15%  yaitu  13,53  MPa. Tempurung kelapa sebagai bahan substitusi agregat kasar untuk mutu f’c 20 MPa hanya dapat di gunakan di bawah 10% dari jumlah agregat kasar.

## REFERENSI
Hadi,P.N.,dkk.2019.” Studi Eksperimental Penambahan Limbah Bubut Sebagai Bahan Substitusi Parsial Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton”. Jurnal Widyaka,Vol.6 No 1.
Lumbangaol.P.,Yusac.P.2021.” Pengaruh  Penggunaan  Limbah  Tempurung  Kelapa  Sebagai Pengganti Agregat Kasar Pada Beton Normal” , Jurnal Fakultas Teknik Universitas HKBP Nommensen.
SNI  03-2834- 2000.  “ Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal ”,ICS  91.100.30, Badan Standardisasi Nasional.
SNI  03-1974-1990. “ Standar  Nasional  Indonesia  Metode  pengujian  kuat  tekan  beton”. ICS 91.100.30. Badan Standarisasi Nasional.
SNI 03-2847- 2002.” Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung”. Standar nasional Indonesia
Tjokrodimuljo, 2007. “ Teknologi Beton”, Biro penerbit, Yogyakarta.
23.71
20.59 19.97 13.53 0 5 10 15 20 25 0% 5% 10% 15% KU AT T EKAN BE TON (MPa ) NOMOR UJI KUAT TEKAN BETON F'C 20 MPa PADA UMUR 28 HARI